CARACTERISTICA DO FIO IDEAL*Resistencia a tracao e torcao*Calibre fino e regulador*Mole, Flexivel e pouco elastico*Facilidade para dar o no cirurgico*Reacao tecidual*Esterilizacao*CustoCLASSIFICACAO* Quanto a estrutura-Monofilamentar produzidos com um unico filamento, sendo menos maleaveis do que os multifilamentares. Ex.: Categute simples e cromado, nailon, Polidioxanona, PolicapronaApresentam menor potencial para o desenvolvimento de infeccoesPodem ser enfraquecidos pela pinca cirurgica ou outros instrumentos, exigindo manipulacao mais cuidadosa- Multifilamentar varios filamentos torcidos ou trancados entre si, levando a uma maior flexibilidade e mais facil manuseioSao mais traumatizantes e asperos ao passarem atraves dos tecidos, levando a maior arrasto tecidualTendem a ser mais vulneraveis a forca de cisalhamento e desse modo mais suscetiveis a ruptura* Quanto a absorcao- AbsorviveisOrigem animal categute simples e cromadoOrigem sintetica ac poliglicolico e poliglactino- Nao absorviveisOrigem organica ou biologico- sedaOrigem vegetal algodaoOrigem sintetica nailon, polipropileno poliester.Origem metalica prata, cobre, aco, aco vitalico, agrafes ou clips de Michel Apesar de classificados como nao-absorviveis, alguns sao biodegradaveis apos longo periodo: nailon e seda* Quanto ao calibreMaior diametro Menor diametro3-2102.03.04.05.06.07.08.0 9.010.011.012.0O diametro e acompanhado por aumento da forca tensilDefinicao de MemoriaCapacidade inerente de um material para retornara a sua forma original depois de manuseado e deformado Quanto maior a memoria de um fio, maior a rigidez, mais dificil o manuseio e menor a seguranca do no realizado com ele.Existem fio cirurgicos nas cores verde, lilas, azul e preta podem ser mais facilmente visualizados do que os incolores Catgut Simples, cromado e rapida absorcaoFitas de colageno Sub mucosa de intestino delgado de carneiro ou da serosa do gado(quanto mais puro melhor)Simples: mantem forca tensil por 7 dias e absorcao em 10 14 diasCromado: ( sais de cromo) resistente a enzimas do corpo; forca tensil por 14 dias max 21 dias absorcao em 90 diasRapida absorcao: tratado com calor ; absorvido de 5 7 dias ( nao e indicado seu uso interno). Seda Provem do casulo do bicho-da-seda de onde o fio e processado limpo e esterilizado. Apesar de ser classificado como inabsorvivel experimentos mostram que perde quase que totalmente sua forca em 1 ano e que apos 2 anos nao e mais possivel detecta-lo no tecido.Fio de Seda PretaTrancadaNao AbsorvivelAGULHA tipo X-17 Ethipoint de 17mmDescartaveis, esterilizadas por raios gama.Total seguranca para procedimentos cirurgicos. Acido Poliglicolico (Dexon II) Ac. Poliglicolico + polycaprolato Mantem 89% da forca tensil em 7 dias, 63% em 2 semanas, 17% em 3 semanas Vicryl mostrou-se com maior seguranca de no, uma perda de funcao mais lenta e menor plasticidade Absorcao completa ocorre usualmente em 100 a 120 dias O polyglycolate ou acido poliglicolico e um polimero biodegradavel, termoplastico mais simples e do poliester alifatico linear. Podem ser preparados a partir de acido glicolico atraves de policondensacao ou de certas formas de polimerizacao . O polyglycolate e conhecida desde1954 como uma fibra rigido polimero formador. Devido a sua instabilidade hidrolitica, o seu uso foi limitado inicialmente. Actualmente, o polyglycolate e seus copolimeros com ou sem acido lactico sao amplamente utilizados como material para a sintese de suturas sao absorviveis e testadas em outras areas do campo biomedico. Embora conhecido por polyglycolate desde 1954 ,